3M ダイノック フィルム
TM

TM

施工マニュアルContents

不燃材料としての仕上げ
下地の選定にあたっての注意点
貼り付け基材別下地調整の手順
平面部の基本的な貼り付け手順
出隅部の基本的な貼り付け手順
入隅部の基本的な貼り付け手順
ジョイントの基本的な貼り付け手順-1. 突き合せジョイントの基本的な貼り付け手順-2. 重ねジョイントの基本的な貼り付け手順（丸柱）の基本的な貼り付け手順
8. 二次元曲面
9. 三次元曲面の基本的な貼り付け手順
建具への施工方法
10. ドア、
パーティションなどの目地の収め方
11. ボード面、施工にあたってのご注意
12. 3M™ ダイノック™ フィルム シリーズ別 選定、
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2022/1 1 改訂

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

1. 不燃材料としての仕上げ
建物の安全と、不燃材料としてのダイノック™ フィルムの仕上げ

建築基準法では、色々な防火規定が定められています。なかでも防火区画や、内装制限に関する規定は、大変重要な内容であり、不特定多数の人が利用するような建築物では、火災から人命と財産を守り安全を確保するため確実に遵守する必要のあるものです。
ダイノック™ フィルムは、国土交通省の大臣認定を取得しており、不燃材料としての防火性能を満たしております。
ただしダイノック™ フィルムの防火性能は、適切な下地に適切な施工を施して初めて発揮されるものです。
以下に挙げる注意点などを、よくご理解いただき、不燃材料としてのダイノック™ フィルムの仕上げを心がけてください。

!

表に含まれていない下地にダイノッ
ク™ フィルムを貼り付けても、不燃材料とはなりません。

!

※注 1
鉄鋼、アルミニウム、金属板を除く。
不燃材料

AE-MT
AM
BW
CA
CH
CN
DW-MT
ET
FA
FE
FW
HG
HS
LE
LW
LZ
ME
MW
NU

ドア・扉への
施工方法

NU-MT
PA
PC
PG
PS
PS-MT
PT
PW-MT
RS

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

RT
SE
SI
ST
ST-MT
SU-MT
TE
VM
VM-MT
WG

下地

不燃材料
不燃材料
アルミニウム合金板（金属板を除く） （金属板に限る）
注2

製品分類（シリーズ）
AE

国土交通大臣認定番号

AE-1637〜1642、1718、1719、1951〜1955、2150、2151、2156〜2161
AE-1632〜1636、1643、1645、1646、1717、1956、1957、2149、2154、2155、2168
末尾に-MTがつく全品番
全品番
全品番
全品番
全品番
CN-1623
CN-1621、1622、1958
全品番
全品番
全品番
FE-1731、1966、1967
FE-801、804、805、813、1729、1730、1964
FW-1211〜1213、1217、1218、1307、1754、1755、1765〜1767、1987
上記12品番以外のFW品番
全品番
全品番
全品番
全品番
全品番
ME-2022〜2027、2172〜2174
上記9品番以外のME品番
MW-1832〜1834
MW-776、777、1177、1242、1244、1416〜1419、1783
NU-2001〜2004、2008〜2011、2177〜2179
NU-1237〜1241、1784〜1787、1789〜1795、1798、1799、2005〜2007、2012〜2015、2017
末尾に-MTがつく全品番
全品番
全品番
全品番
PS-1183
上記1品番以外のPS品番
末尾に-MTがつく全品番
全品番
全品番
全品番
RT-1111、1112
RT-1827
全品番
全品番
全品番
末尾に-MTがつく全品番
全品番
全品番
全品番
末尾に-MTがつく全品番
WG-156、157、159、166
上記4品番以外のWG品番1

注1※但しアルミニウムを除く

NM-2396

NM-2405

NM-2394
NM-2396
NM-2394

NM-2403
NM-2405
NM-2403

NM-2394
NM-2396
NM-2394
NM-3108 注3

NM-2403
NM-2405
NM-2403
NM-3076

NM-2396

NM-2405

NM-2394
NM-2396
NM-2396
NM-2394
NM-3137 注3
NM-2394

NM-2403
NM-2405
NM-2405
NM-2403
NM-3014
NM-2403

NM-2396

NM-2405

NM-2394
NM-2396
NM-2394
NM-2396
NM-2394
NM-2396
NM-2394

NM-2403
NM-2405
NM-2403
NM-2405
NM-2403
NM-2405
NM-2403

NM-2396

NM-2405

NM-2394
NM-2396
NM-2394
NM-2396
NM-2394
NM-2396
NM-2394

NM-2403
NM-2405
NM-2403
NM-2405
NM-2403
NM-2405
NM-2403

NM-2396

NM-2405

NM-2394

NM-2403

NM-2396
NM-3108 注3
NM-4558
NM-2394
NM-2396

NM-2405
NM-3076
NM-4558
NM-2403
NM-2405!

※注２
アルミニウム合金板
a. 厚さ 0.5 ～ 20.0mm
b.1.4 ㎏ / ㎡～ 56.0 ㎏ / ㎡
c. 合金番号 1070,1060,1050,1100,
1200,2011,2014,2017,2024,2117,22
19,3003,3004,3105,5005,5050,5052,
5154,5254,5454,5056,5083,5182,50
86,6061,6N01,6063,7003,7050,7N01（溶解温度※502℃以上）
d. 塗装の仕様（不燃認定 NM-5228)
主素材：アクリル系樹脂
厚さ：25μｍ以下
上記仕様以外の場合も認定範囲に含まれる場合がありますので当社へお問い合わせください。
不燃番号 NM-3135 はアルミニウム
表面に塗装したものは不燃認定の対象外です。

出典 社団法人日本アルミニウム協会アルミニウムハンドブック

NM-5228

!

※注３
不燃認定
（NM-3108,NM-3137）に適合するためにはEC-1368NTもしくはWP-2000をご使用ください。
DP-900N3やWP-137Mを使用した
場合は不燃認定に適合しません。

NM-2396

NM-2405

末尾が TIL の全品番

NM-3106－－

末尾が SR の全品番

NM-2394

NM-2403

NM-5228－
NM-2394

NM-3016
NM-2403

NM-3135
NM-5228

3MTM ダイノック TM フィルム DR シリーズ

末尾が DR の全品番

3M

ダイノック

TM

3M

ダイノック

TM

3M

ダイノック

TM

3M

ダイノック

TM

3M

TM
TM

ダイノック

TM

フィルム EX シリーズ
フィルム IL シリーズ

フィルム NEO シリーズ

3MTM ダイノック TM フィルム 抗ウイルス・抗菌シリーズ
TM

TM

フィルム SR シリーズ

フィルム ホワイトボードシリーズ

注2※但しアルミニウムを除く

末尾が AR の全品番TM

アルミニウム合金板

注1

3MTM ダイノック TM フィルム AR シリーズ

3MTM ダイノック TM フィルム DG シリーズ

下地

不燃材料
（金属板に限る）

NM-2394
NM-2396
NM-2394
NM-2391

末尾が DG の全品番
末尾が EX の全品番

IL-1852

末尾が NEO の全品番
末尾が PV の全品番

PWF-500
WH-111
WH-200

NM-2403－
NM-2403
NM-2401

NM-5228－
NM-5228

2
●

●

P.４～

下地基材別の調整方法や、プライマー
をはじめとした副資材については、
別途４ページからの内容をご確認く
ださい。

3
●

防火ラベル、認定書の発行について●

http://go.3m.com/dinoc/
2

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

防火ラベル、大臣認定書の発行依頼書、その他最新の法規情報は、当社ホームページでご確認ください。

ドア・扉への施工方法※1 ＜申請図書の簡素化関係＞
3. 建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略（技術的助言
等）
建築材料（防火材料、シックハ
ウス建材）、防耐火構造、防火設
備、区画貫通の管及び遮音構造について大臣認定データベースの登録を義務化することにより、審査側が大臣認定書を参照できる環境を整備し、確認申請における大臣認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する。
（国土交通省平成 22 年 1 月 22 日
建築確認手続き等の運用改善の方針について、<2> 運用改善案の概要、より抜粋）

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

不燃材料（金属板を除く）

製品分類（シリーズ）

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

2. 下地の選定にあたっての注意点
ダイノック™ フィルムは様々な下地に貼り付けることができるフィルムですが、下地選定にあたって、何点かご注意いただきたい点をご説明いたします。

貼付ける下地基材の種類を確認

1●

貼り付けにあたり、下地の種類によって貼り付けが適している物、適していない（不具合が起こる）ものがあります。
右図をご確認ください。

!

2
●
●

p.１の「不燃材料としての仕上げ」をよく確認の上、下地の選定を行ってください。

ダイノック™ フィルムの重ね貼りについて

ダイノック™ フィルムを重ね貼りした場合、防火材料とはなりません。ご注意ください。

重ね貼りをする場合、必ずダイノック™ フィルム表面に、3Ｍ™ プライマー DP-900N3 を塗り、十分に乾燥してから貼ってください。

3●

ダイノック™ フィルムの不燃材料認定番号が適用する対象下地には限りがあります。

下地基材

壁面下地の作り方についての注意点

3M™ ダイノック™ CA、LW、ME、MW、PA、WG-GN、TE、RS、フィルム全般（右記表を除く※1）

BW、ET、CH

AM、VM、HG、
VM-MT

○

△

△

シナベニヤ
ラワンベニヤパーティクルボード
MDF
石こうボード
無機系
火山性ガラス質積層板
ボード類
ケイ酸カルシウム板
モルタル モルタル
焼付塗装鋼板
電気亜鉛めっき鋼板
鋼板類 塩ビ鋼板
アルミニウムステンレス
重ね貼り 重ね貼り
メラミン化粧板
化粧板
ポリエステル化粧板
ガラス
ガラス 表面がガラス質

木材（ただし、表面が平滑なもの）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○ ※2
○ ※3
○ ※3
○

○ ※2
○ ※2
○

△
△
△
△
△
△
△
○
○
△
○
○
△
○

○ ※2
○ ※3
○ ※3
○

○ ※2
○ ※2
○

△
▲
▲
△
△
△
▲
○
○
△
○
○
△
▲
▲

○ ※3
○ ※3
▲
▲
▲
○

※以下の下地に貼付した場合、接着不良を起こしますので使用しないでください。
木材の集成材、
無垢材、
銅、
真ちゅう、
鉛、
錫、
軟質塩ビ、
ポリカーボネイト、
ポリオレフィン、
ポリエチレン（PE）、
ポリプロピレン
（PP）
、
ナイロン、
フッ素樹脂、
ゴム類、
シーリング剤、
コンクリートケイ酸カルシウム板、石こうボードで下地を作る際、ボード類のサイズは 3（尺）╳6（尺）が一般的ですが、水平方向の板と板の継ぎ目に、下地の悪さが出やすいので、天井高に合わせ手配してください。

仮に上記の希望通りにならなかった場合は、ボードの継ぎ目が目線の高さにならないよう、
下図のように下部にするように手配してください。

ドア・扉への
施工方法

貼り付け作業時に押さえつける圧力によって下地材が動くと、パテが割れるケースが多くなりますので、ボードの継ぎ目部分は中央部分よりも多めにビスやタッカーを打ってください。

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意4○ 接着力および外観に関し問題のないもの△ 接着力は問題ないが、下地の不陸が目立ちやすいもの▲ 接着不良または外観不良を起こす可能性があるもの

人工大理石
アクリル
プラスチックABS
硬質塩ビて 4（尺）╳8（尺）または 4（尺）╳10（尺）等で継ぎ目を作らないよう、あらかじめ下地業者に●

下地基材適合表

・ 表の記載は、下地表面が平滑もしくは平滑に処理されていることが前提です。
下地の表面が平滑でない場合、不陸などが目立つ場合があります。
・ 特に、フィルムがメタリック調の製品や光沢の高い製品、表面が平滑な製品は、基材の不陸や刷毛むら、接着剤由来の表面のゆらぎが目立つ場合があります。
・ P.11-16「シリーズ別選定・施工にあたってのご注意」もあわせてご確認下さい。

その他の注意点●

製品の色が、下地の色の影響を受ける場合がありますので、ご使用の際には、十分ご注意く●

屋外に面した塩ビ鋼板製ドアへの施工は、専用に開発された玄関ドアリフォームシートをださい。

使用してください。

3※1 EX、ホワイトボード（WH、PWF）、NEO、DR、DGシリーズおよび DPF の機能製品（Functional Products）については、取扱説明書を参照ください。
※2 アウトガスによって膨れが生じる可能性がありますのでご注意ください。
※3 ガラスへの施工時の注意事項は P.8 ページ下部に記載の（注7）をご覧ください。

前記の内容に沿って選定いただいた下地であれば、ダイノック™ フィルムは問題なく貼り付けることが出来ます。
しかし、より強い接着力と耐久性を得るためには、それぞれの基材にあった適切な下地調整が必要です。
各種基材の下地調整については、以下の注意事項を守って作業してください。

有機溶剤を現場で使用できない場合は、作業時間がかかりますが水性（下記青字）での下地調整を行ってください。

不燃適用となる下地基材への下地調整

1

各種下地基材（横列）に対して、縦列の手順に従って下地処理を行ってください。

EXシリーズの施工にあたっては、EXシリーズの取扱説明書をご確認ください。長期耐候性製品のためプライマーの選定が下表と異なります。

石こうボードケイ酸カルシウム板

モルタル

塗装鋼板

電気亜鉛
めっき鋼板

アルミニウム
ステンレス

前処理

釘頭処理

金ゴテ仕上げ乾燥状態確認サビ、異物の除去

サビ、異物の除去

サビ、異物の除去

パテ処理

粉体パテ
エマルジョンパテ

粉体パテ
エマルジョンパテ

ポリエステル系パテ

ポリエステル系パテ

ポリエステル系パテ＃180
サンドペーパー＃180
サンドペーパー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

グラインダー
（突起・溶接部）#180 サンドペーパー（平面部）

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

グラインダー
（突起・溶接部）#180 サンドペーパー（平面部）

グラインダー
（突起・溶接部）#180 サンドペーパー（平面部）

DP-900N3

EC-1368NT
DP-900N3
端部

モルタル打設後、3週間以上乾燥させてください。

右記（注5）（注6）参照。
プライマー塗布により下地を侵す恐れがあります​。

（注1）

表面処理
表面清掃
（注2）

プライマー処理WP-137M
WP-2000
EC-1368NT
DP-900N3
全面

（注3）
（注4）

塗布部分

注意事項

AM,HG,VMシリーズ（VM-MTシリーズを除く）
で不燃認定に適合するためにはWP-2000
もしくはEC-1368NTをご使用ください。WP137MやDP-900N3を使用した場合は不燃認定に適合しません。

全面

石こうボード、
ケイ酸カルシウム板

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

WP-137M
EC-1368NT
DP-900N3

WP-137M
EC-1368NT

右記（注6）参照。

DP-900N3 を使用した
場合、接着不良を起こす場合があります。
アルミニウムは不燃にならない場合があります。

有機溶剤を現場で使用できない場合は、作業時間がかかりますが
水性（下記青字）での下地調整を行ってください。

ガラス

下記他社製の副資材については各社の最新情報をご確認ください。

● パテ
・粉体パテ  タイガージョイントセメント（吉野石膏）​
・エマルジョンパテ  WDパテ仕上げ用（中央ペイント）​・ポリエステル系パテ​   極120
（ソーラー）／NEOX 中間パテ120（関西ペイント）

注1 パ テは、下地基材のつなぎ部分やへこみを埋める際に使用します。
パテ使用後、
サンドペーパーなどで平滑に仕上げます。

注2 表
 面清掃時に中性洗剤を使用した場合は、水で拭き取り、
プライマー塗布前に十分に乾燥させてください。

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

端部

端部

推奨副資材

注3 プ
 ライマーは下地基材との接着性向上のために使用します。
特にDP-900N3は下地基材からのアルカリや可塑剤の影響を止める効果があります。

プライマーの乾燥時間は、
EC-1368NT・DP-900N3・WP-137Mは30分以上、WP-2000・WP-3000
は2時間以上です。
ただし、冬季（10℃前後）にWP-137Mを使用する場合は1時間以上、DP900N3を使用する場合は3時間程度必要です。
WP-137M、
DP-900N3を使用して、AMシリーズ、VMシリーズ（VM-MTを除く）、HGシリーズを不燃材料（金属板を除く）に施工する場合は、国土交通省防火認定番号（NM-3108、
3137）に適合しません。
EC-1368NTもしくはWP-2000をご使用
ください。
注4 小
 口、
端部にWP-3000を使用する場合、次の下地基材で使用可能です。

石こうボード、
ケイ酸カルシウム板、
電気亜鉛めっき鋼板、
シナベニヤ、
ラワンベニヤ、
MDF、
ポ
リエステル板注5 塗
 装下地に貼る場合は、塗装と下地との密着性を確認してからフィルムを貼り付けてください。塗装の密着性が十分でないと、施工後にフィルムが浮いたり剥れたりする恐れがあります。
プライ
マーはDP-900N3もしくはEC-1368NTを使用しできるだけ薄く端部に塗布してください。
EC-1368NT
はDP-900N3に比べて、フィルムを貼り付けた後に刷毛ムラが目立つ場合がありますので、事前に外観をご確認下さい。なお、事前にプライマーを目立たない場所に塗布し、塗装を侵さないことを確認してください。
注6 鋼板に錆止め塗装をする場合、JlS規格に適合するものをご使用ください。

右記（注7）参照。

モルタル

注7 ガ
 ラスヘの施工時の注意事項 
ガラスに貼る場合は汚れを除去してから直接貼り付けてください。
直射日光が当たる場合
は、ガラスが熱割れを起こす恐れがありますので、ご注意ください。

日射が当たる外壁ガラス室内側への施工は、
紫外線により粘着剤が劣化するため、
お勧めし
ません。


屋外のガラスに貼り付けする場合は、雨水や結露など水分の影響を受けない部位に施工してください。
浴室内のガラス等、水分の影響を受ける部位への施工はお勧めいたしません。
水分の影響により、フィルムが剥がれてくる恐れがあります。

光が透過する環境ではフィルム製造時のムラが見える場合があります。
糊着面にある空気抜きの溝が見える場合があります。
裏面に印字されているPVCマークが見える場合があります。

鋼板、亜鉛メッキ鋼鈑、
アルミニウム、ステンレス1. 釘頭の処理

1. 仕上げ面の処理

1. 表面の処理

2. パテ処理

2. 乾燥

2. パテ処理●板を取り付けた釘の頭を十分に打ち込みます。

●

板の継ぎ目、釘の頭部分、その他深い凹部分については、肉やせが少なく、厚塗りが可能な下地パテで、また比較的浅い凹部分については皮膜が硬く平滑に仕上がる上塗りパテでそれぞれ処理します。

●

表面は必ず金ゴテ仕上げとします。

●

貼り付け前に、打設後少なくとも 3 週間養生を

3. 汚れの除去●

3. 表面研磨

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、●表面を清掃します。

平滑にします。

●●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一に刷毛塗りをします。

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマー
塗布後乾燥させた後に行います。

ラシや180番程度のサンドペーパーで除去した
後、表面を清掃します。

表面の凹部やサビを除去した部分をポリエステ●

可能な限り、全面パテ処理します。

●

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、5. 表面研磨

平滑にします。

表面を清掃します。

●●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマーに刷毛塗りをします。

塗布後乾燥させた後に行います。

4

突起部や溶接部はグラインダーで削ります。

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、平滑にします。

表面を清掃します。

4. プライマー処理●

端部にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマー

6. プライマー処理●

ル系パテを用いて埋めます。

3. 表面研磨●

4. パテ処理●●に刷毛塗りをします。

塗布後乾燥させた後に行います。

ガラス
1. 表面清掃●

表面を清掃します。

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

4. プライマー処理

表面に汚れが付着している場合は、ワイヤーブ

表面のサビや異物を取り除きます。

ドア・扉への施工方法●

行い、表面が乾燥していることを確認します。

●

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

3. 貼り付け基材別 下地調整の手順

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

3. 貼り付け基材別 下地調整の手順
2

その他の下地基材への下地調整

各種下地基材（横列）に対して、縦列の手順に従って下地処理を行ってください。

EXシリーズの施工にあたっては、EXシリーズの取扱説明書をご確認ください。長期耐候性製品のためプライマーの選定が下表と異なります。

MDF

塩ビ鋼板
重ね貼り

メラミン板
ポリエステル板

前処理

釘頭処理

釘頭処理

表面状態確認

釘頭処理

シーラー処理

水性シーラー
溶剤系シーラー

水性シーラー
溶剤系シーラー

パテ処理

粉体パテ
エマルジョンパテ

ポリエステル系パテ

ポリエステル系パテ

ポリエステル系パテ

ポリエステル系パテ＃180
サンドペーパー＃180
サンドペーパー＃180
サンドペーパー＃180
サンドペーパー＃180
サンドペーパー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

水・中性洗剤
アルコール
ラッカーシンナー

WP-137M
WP-2000
EC-1368NT
DP-900N3
全面

WP-137M
WP-2000
EC-1368NT
DP-900N3
全面

DP-900N3

DP-900N3

DP-900N3

油 分 を充 分 にふき取ってください必ずシーラーを塗布
してください。
プライマー塗布後、小口も十分に乾燥させてください。

（注8）

（注1）

表面処理
表面清掃
（注2）

プライマー処理
（注3）
（注4）

塗布部分
注意事項

シナベニヤ
ラワンベニヤ全面

2. シーラー処理

3. パテ処理

3. パテ処理●

ベニヤの全面にシーラーを所定量塗布します。

●

板の継ぎ目、釘の頭部分、その他深い凹部分については、肉やせが少なく、厚塗りが可能な下地パテで、また比較的浅い凹部分については皮膜が硬く平滑に仕上がる上塗りパテでそれぞれドア・扉への
施工方法

処理します。

4. 表面研磨

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意●

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、平滑にします。

表面を清掃します。

5. プライマー処理●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマーに刷毛塗りをします。

下記他社製の副資材については各社の最新情報をご確認ください。

● 水系シーラー・マイティーシーラーマルチ（大日本塗料）● パテ
・粉体パテ  タイガージョイントセメント（吉野石膏）​
・エマルジョンパテ  WDパテ仕上げ用（中央ペイント）​・ポリエステル系パテ​
極120（ソーラー）／NEOX 中間パテ120（関西ペイント）

注1 パ
 テは、下地基材のつなぎ部分やへこみを埋める際に使用します。パテ使用後、サンドペーパーなどで平滑に仕上げます。

注2 表
 面清掃時に中性洗剤を使用した場合は、水で拭き取り、
プライマー塗布前に十分に乾燥させて
ください。

注3 プ
 ライマーは下地基材との接着性向上のために使用します。
特にDP-900N3は下地基材からのアルカリや可塑剤の影響を止める効果があります。

プライマーの乾燥時間は、EC-1368NT・DP-900N3・WP-137Mは30分以上、WP-2000・WP-3000
は2時間以上です。ただし、冬季（10℃前後）にWP-137Mを使用する場合は1時間以上、DP900N3を使用する場合は3時間程度必要です。WP-137M、DP-900N3を使用して、AMシリーズ、VMシリーズ（VM-MTを除く）、HGシリーズを不燃材料（金属板を除く）に施工する場合は、国土交通省防火認定番号（NM-3108、3137）に適合しません。
EC-1368NTもしくはWP-2000をご使用
ください。
注4

小口、端部にWP-3000を使用する場合、次の下地基材で使用可能です。

石こうボード、ケイ酸カルシウム板、電気亜鉛めっき鋼板、シナベニヤ、
ラワンベニヤ、MDF、
ポリエステル板

注8 シ
 ーラーは下地基材の吸い込み調整と、下地基材からのアクやアルカリを止める働きが
あります。

MDF

2. シーラー処理

板を取り付けた釘の頭を十分に打ち込みます。

全面

プライマー塗布により下 地 を侵す恐 れがあります

1. 釘頭の処理●

推奨副資材● 溶剤系シーラー・マイティーシーラーS（大日本塗料）

全面

1. 釘頭の処理●

アクリル／ABS
人造大理石
硬質塩ビ

シナベニヤ
ラワンベニア

有機溶剤を現場で使用できない場合は、作業時間がかかりますが
水性（下記青字）での下地調整を行ってください。

塩ビ鋼板への重ね貼り●板を取り付けた釘の頭を十分に打ち込みます。

●

MDF の全面にシーラーを所定量塗布します。

●

釘の頭部分、その他凹部分についてポリエステ
ル系パテで処理します。

4. 表面研磨●

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、●表面を清掃します。

平滑にします。

5. プライマー処理●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマーに刷毛塗りをします。

塗布後乾燥させた後に行います。

塗布後乾燥させた後に行います。

5

1. 表面の処理●

表面の塩ビが粉をふいていたり劣化が著しい場
合は劣化した部分を取り除きます。

2. パテ処理●

表面の劣化部分を除去した部分、鋼鈑にへこみを生じた分などの凹部分についてポリエステル
系パテで処理します。

3. 表面研磨●

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、●表面を清掃します。

平滑にします。

4. プライマー処理●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマーに刷毛塗りをします。

塗布後乾燥させた後に行います。

TM

TM

使用用途

溶剤系プライマー
３M™ プライマー

製品名

EC-1368NT

品番

容量（サイズ）

製品仕様・
特長

プライマー

DP-900N3

プライマー処理

水性プライマーマスキングテープ

３M™ 水性プライマー

WP-137M

WP-2000

WP-3000

スコッチ® シーリング・
マスキングテープ■EC-1368NTのうすめ液は、次のものを推奨します。
■EC-1368NTを低温下で保管した場合、内容物が凝縮して固まる恐れがありますので
三協化学製 NTXラッカーシンナー
こ注意ください。
大伸化学製 NTOプライマー用シンナー
万が一、内容物が固まった場合は常温下に戻して保管し、溶解したことを確認してから〔EC-1368NT専用シンナー〕
ご使用ください。(温める際に、直火にかけたりドライヤーなどで強制的に加熱したり
山一化学工業製 ECOラッカーシンナー
しないでください）
ロックペイント製 ラッカーシンナーエコST■WP-137M・WP-2000・WP-3000が一度でも凍結した場合、プライマーとしての性能を発揮■EC-1368NTおよびDP-900N3は、消防法の危険物第4類
しませんので使用できません。
第1石油類に該当しますので取扱にご注意ください。
■WP-137M・WP-3000を金属に塗布する場合、基本は希釈せずに、はけムラが気になる
また、有機溶剤が含まれていますので、使用時には十分場合には希釈してこ使用ください。
な換気を行い、火気に注意してください。
金属の種類や表面の状態によってはプライマーをはじく場合がありますのでこ注意ください。

１ℓ/ 18ℓ

1ℓ

種類

合成ゴム系

合成樹脂系

塗布基材・
特長

下記の表を
ご覧ください下記の表をご覧ください使用法

溶剤で2〜3倍希釈

原液のまま使用参考塗布量

10〜15㎡/ℓ（希釈後）15〜30㎡/ℓ（吸い込みのない下
地の場合）

約25%

約12%

色

固形分
粘度

黄褐色

200mPa・s

淡黄色透明
4.5mPa・s

未開封の状態で未開封の状態で有効期間 貼付ラベル使用可能
ご購入後１年以内
期限まで
F☆☆☆☆
認定番号

MFN-1828

JAIA-011050

2ℓ

4ℓ

120mℓ

15〜30㎡/ℓ（希釈後）15〜30㎡/ℓ（希釈後）

1.2㎡/缶
（希釈後）

約37％

約48%

約40%

スキージー

PA1-WHITE、PA-4、PA-515mm×18ｍ /18mm×18m

下記参照

青色

青白色

300〜1200mPa・s（23℃）
未開封の状態で2400mPa・s

未開封の状態で乳白色

500mPa・s

未開封の状態でご購入後６ヶ月以内

ご購入後１年以内

ご購入後１年以内

JAIA-009690

JAIA-004046

JAIA-005218

1. 釘頭の処理●

板を取り付けた釘の頭を十分に打ち込みます。

●

表面の劣化部分を除去した部分、鋼鈑にへこみ

2. パテ処理を生じた分などの凹部分についてポリエステル
系パテで処理します。

3. 表面研磨

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、●表面を清掃します。

平滑にします。

4. プライマー処理

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマー

基材は腰がありしっか
りとしているが、手切れ性にも優れている。

表面にキズなどの凹みがある場合はポリエステ
ル系パテで処理します。

2. 表面研磨●

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、●表面を清掃します。

平滑にします。

３M™ クリーナー30

CLEANER20330mℓ

ダイノック™ フィルム
を傷めずに汚れをおとすエアゾール式のクリーナーです。
こぼれたり自然揮発したりせず、除去、洗浄後は静電気によるゴミの付着を防ぐことができます。

CLEANER30

330mℓ

すぐれ た 浸 透 力 で様 々な 汚 れ を溶 解する洗浄力の高いクリーナーです。主成分は天然の柑橘油
で、石油系溶剤は含んでいません 。フィルム 表 面 の 清 掃 には使用しないでください。使用後に錆を発生させる心配はな
く、簡 単に水 洗いできます。柑橘系の香りでさわやかな使用
感です。

・主成分
・主成分 /
基材/ポリエチレンフォーム
イソプ ロ ピル アル
粘着剤/アクリル系
コール
・厚さ / 1.10mm・引張剪断接着力・色 / 透明（対ステンレス板）/  
・主成分 / 柑橘油
  31N/㎠・単軸引張接着力
・色 / 透明（対ステンレス板）
  /   41N/㎠
・特長〇

冬場の低温時でも安定した貼り付けが可能です。

 切れ性が良く作業
手
成功率が向上します。

塗装面

1. 表面異物の処理●

表面のサビや異物を取り除きます。

●

表面の凹部やサビを除去した部分をポリエステ

2. パテ処理●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマーに刷毛塗りをします。

塗布後乾燥させた後に行います。

ル系パテを用いて埋めます。

3. 表面研磨●

4. プライマー処理

6

20mm×15m

ポリエチレンフォーム
基材の両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着フォーム
テープ。
クッション性のある汎用テープとして、Dボード工法の1次接着剤として優れた接着力を発揮します。

〇●

塗布後乾燥させた後に行います。

３M™クリーナー20

MIX-313

３Ｍ™ 化粧パネル用ボンドIB-25は2021年６月で廃盤になりました。
副資材をご要望の方は、
お問い合わせください。

1. パテ処理●

清掃・剥離作業●

突起部や溶接部はグラインダーで削ります。

パテ面を 180 番程度のサンドペーパーで研磨し、平滑にします。

表面を清掃します。

4. プライマー処理●

全面にプライマーを塗りムラが出ないよう均一●

ダイノック™ フィルムの貼り付けは、プライマーに刷毛塗りをします。

塗布後乾燥させた後に行います。

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

●

〇

両面テープ

ドア・扉への施工方法●

アクリル、ABS
人工大理石、硬質塩ビ

・接着力（180度方向）   
サイズ
   1.2N/cm
・PA1-WHITE：・特長
73mm×103mm〇 強度に優れた基材を 使・PA-4：用しているため、テープ剥離時にななめ切れし   75mm×104mm  
（台形）
にくい。
・PA-5：〇 直線性に優れた基材を
  72mm×150mm  
使用しているため、真っ（広幅）
直ぐに貼りやすい。

３M™ ダイノック™ フィルム
清掃・剥離作業

３M™ ポリエチレン
フォームテープ

３M™スキージー

79H

青色平面紙にアクリ ダイノック™ フィルム
合成樹脂系
合成ゴム系
合成樹脂系
ル系粘着剤を塗布し を貼り付ける際に最小口、端部専用水性た片面粘着テープ。
適な圧着用工具。や
ケイ酸カルシウム板・
下記の表をプライマー プライマ ー 塗 布 時 わらかい布などを巻
石こうボード専用 強力（※）に、不要な部分へのご覧ください※短時間で接着力が
きつければ、
繊細な
水性プライマー塗布を防ぐためにマ高くなります。
表面性のシリーズのスキングします。
下地により、原液から原液もしくは貼り付け作業等でも水で4倍に希釈・厚さ / 0.09mm
３倍希釈の間で使用
水で2倍に希釈ご使用いただけます。
・引張強さ / 34.0N/cm
プラスチック製。
・伸び / 7%

メラミン板
ポリエステル板に刷毛塗りをします。

３M™ ダイノック™ フィルム ３M™ ダイノック™ フィルム
貼り付け作業
Ｄボード工法 取り付け作業

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順● 3M ダイノック フィルムの副資材として推奨しております、3M 製品を紹介します。

4. 平面部の基本的な貼り付け手順
下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

採寸と裁断

1
●

POINT

ダイノック™ フィルム表面や剥離紙に異物が付着しないようにするために、埃の立たない場所を確

ダイノックTM フィルムの剥離紙には罫
線が 10cm 間隔で印刷してあります。
裁断の大まかな目安として活用して
ください。

保します。
●
●

貼り付け部分の正確な採寸をします。

!

多少の作業ロスを考慮して、必要な寸法より 40～ 50mm 大きめにダイノック™ フィルムを裁断しフィルムの裁断はマット等の平滑な作業板の上で行ってください。裁断時にフィルムの上に乗らないように気をつけてください。

ます。

2
●
●

貼り付け前にヘラなどを用い、貼り付ける下地の面全体をなぞり、細かい異物を落とします。
手のひらでなでて再度異物が付着してないか確認します。

3
●

4
●

●

下地の再点検貼り付け位置の確認

ダイノック™ フィルムを貼り付け基材の上に置き、全体の位置を決めます。

仮留めと固定ダイノック™ フィルムの剥離紙の端部から 5～
10cm を剥がして、折り目をつけておきます。

剥離紙を剥がして露出した接着面を貼り、幅の中央部あたりで、離型紙の折り目のすぐ上を指で軽
く下地に圧着し仮留めします。この時点で、下地にきちんと収まるか再確認をします。

ドア・扉への施工方法●

剥離紙の折り返し部分に沿って、スキージーで中●全体に歪みがないか再確認します。

指で仮圧着
5～10cmPOINT

5～10cm のところに剥離紙の切れ目を入れておくのも有効です。

剥離紙!

央部から左右に圧着します。

上から下に圧着すると気泡や歪みが出やすくなるので注意してください。

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

スキージーで固定した部分から上部の、剥がした
残りの接着面を下から上に向けて圧着します。

7

●剥離紙を順を追って 20～30cm くらいずつ剥がし、ダイノック TM フィルムを下方向に軽く引っ張りながら、上から下へと圧着してください。

●

剥がした剥離紙を折り曲げずに、そのまま剥離紙の弾力を利用して貼り付けますと圧着面に接着剤が基材に付くことがなく、作業が容易に行えます。
●

壁面を貼る場合、床から 30cm くらいの所までき

●

●

●

貼り付け基材に対し、プラスチック
スキージーを 45°に傾け、一度圧着したところと半分程度重なるようにずらしながら圧着してください。

常に軽く手を当てる

45°

再圧着

最後に貼り残しがないかを確認するために全体をもう一度強く圧着します。
特に上下左右の端部は丁寧に行います。

7
●

POINT

たら、余分な剥離紙を切り取ります。

6●

ピンと張った状態にする

気泡の処理

!

もし作業中に大きな気泡ができてしまったら、ダイノック™ フィルムを比較的大きく剥がして、気泡 が入らないように再 度プラスチックスキー
ジーで圧着してください。

下地が石膏ボードやケイカル板、木材の場合は、フィルムを剥がすときに下地の一部を持ってくる（剥離する）ことがあるので貼り付けには充分注意してください。

気泡が小さな場合は、全体を貼り終えてから、
カッターまたは針のようなもので、気泡の中央部に穴を開け、指またはプラスチックスキージーで空気を追い出すように圧着してください。
カッターは一箇所を押して穴を開けるだけで、長く切れ目を入れないで下さい。

8

仕上げ

●

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

全面の貼り付け

5

ドア・扉への施工方法

エア抜き溝の大きいもの

8

エア抜き溝の
小さいもの

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

貼付基材とフィルムの間に入った気泡は、溝に沿って排出されるので、広い面積や複雑な面への貼付けが素早く行えるようになり、仕上
げの完成度がさらに高まりました。

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

5. 出隅部の基本的な貼り付け手順

壁面の出隅はもとより、ドアやドア枠の角、カウンターの角などをシャープに仕上げるための手順と注意点です。
採寸、裁断や、気泡の処理、仕上げに関しては、P.11「平面部の基本的な貼り付け手順」を参照ください。

下地処理 （出隅部への施工の際の注意点）

1

コーナー部等に対して、ダイノック™ フィルムを曲●げて貼り付ける場合は、その部分の接着力を高め

プライマー塗布るために、プライマーを角部からそれぞれ 20 ～50mm 程度の範囲に塗布します。

2
●
●

!

壁面の場合、出隅の直角と直線が正確に出ていないと、フィルム貼り付
け時にシワの原因となることがあります。パテ加工の前には、コーナー材等を用い、正確な出隅を作ることをおすすめいたします。

採寸、裁断と位置決め

前記、平面部の基本的な貼り付け手順 1、2 に従って行ってください。

コーナーの両側の貼り付け面積が広い場合は、広い方の出隅から 20mm ほど横にくるフィルムの剥

離紙に、あらかじめ裏スリットをしておきます。剥離紙を剥がす際に必要以上に露出した粘着剤が貼るべき場所以外に貼り付いてしまうことを防ぐためです。

裏スリット

ダイノック™ フィルムを貼り付ける前に、あらかじめ剥離紙にのみ切れ目を入れておくことを、裏スリット、または裏紙スリットなどと呼ばれ、ダイノック™ フィルムの施工には欠かせない準備作業となっております。

剥離紙をめくったときに露出した粘着剤が貼るべき場所以外に貼り付いてしまうことを防いだり、出隅や丸柱を貼るときに剥離紙をスムースに剥がしやすくするなど、作業効率を上げる準備作業です。

剥離紙だけを切り、フィルム本体に切れ目をいれないようにするためには微妙な力加減が必要です。

カッターの刃は常によく切れるように新しい刃先で作業してください。

また、市販のスリット（ガイド）カッターなどを用いると、比較的簡単にスリットを入れることが可能です。

ドア・扉への
施工方法

3

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意●

貼り付け位置の確認

ダイノック™ フィルムを貼り付け基材の上に置き、全体の位置を決めます。

9スリット（ガイド）カッター

●

角を決める

!

出隅部の貼り付けは、コーナー部に気泡やたるみが残らないよう、ダイノック™ フィルムを軽く引っ

気温が 20℃以下の場合は、ドライヤー
で加熱しながらコーナー部の貼り付けを行ってください。

張りながら圧着してください。

な お、部 分 的 に 加 熱 し す ぎ ま す と、
ダイノック™ フィルムが伸びてシワになりやすくなりますので、全体的にまんべんなく加熱してください。

5

全面の貼り付け●角を決めたら、残りの面を軽く持ち上げるように●貼り付けは平面部への貼り付け手順を参考にして●フィルムを貼り終えたら、最後に、全体をもう一度強く圧着します。

引っ張りながら圧着してください。

軽く持ち上げるように引っ張りながら
圧着する

ください。

特にコーナー周辺および端部は充分に圧着します。

POINT

コーナー部分は必ずしも直線になっていないのでフィルムがゆがむことがあります。そのまま貼り続けるとシワになるので、コーナーを曲げ込
んだ後はコーナー線に対してスキー
ジーを並行に動かして貼り付け、シワを逃がしながら最後まで貼り付けて行きます。

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

4

ドア・扉への
施工方法
ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意10

6. 入隅部の基本的な貼り付け手順
下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

下地処理 （入隅部への施工の際の注意点）

1

前記「出隅部の基本的な貼り付け作業」と同様●に、プライマーをコーナー部から、それぞれ 20 ～50mm 程度の範囲に塗布します。

採寸、裁断に関しては、「平面部の基本的な貼り付●け手順」を参照ください。

2●

剥離紙の裁断 （事前の裏スリット）

壁面などに貼る場合、あらかじめコーナー部分に位置する部分から貼り付け面積が広い方に向かって、コーナー線と並行に 20 ～ 30mm に位置するコーナー部分に位置する
剥離紙だけ先に切る

剥離紙をスリットしておきます。

POINT

この作業をしておかないと位置決めが正確に行いにくく、入隅を決め込
む前に貼付ける面積が小さい壁面に粘着面が貼り付いてしまい、入隅がきれいに仕上がらなくなります。
POINT

3

ドア枠や目地底への施工の場合は、後で貼る壁面の下地に粘着面が貼り付かないように、その部分に事前にマスキングテープを貼ることをお勧
めします。

位置決め

前記、平面部の基本的な貼り付け手順に従って行ってください。

●

4

広い面から貼り付け●

まず、入隅部を境に、面積が広い方から先に貼り●

その際、面積の狭い面の剥離紙は剥がさないでく付けてください。
ださい。

入隅
剥離紙を剥がさないでおく

ドア・扉への施工方法

20～30mm

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

11

●

角を決める

!

入隅部の貼り付けは、コーナー部に気泡やたるみが残らないように注意しながら、コーナー部に不用意に押し込みますと、ダイノッ
ク™ フィルムが破れることもありますので、注意して作業してください。
なお、気温が 20℃以下の場合は、ドライヤーで均一に加熱しながら貼り付けを行ってください。

沿ってプラスチックスキージーで押し込むように圧着してください。

6●

仕上げ（コーナーでの接続）

地ベラなどを用いて、コーナーから折り返した

1～2mm のところで、ダイノック™ フィルムをカッ
トします。

●

コーナーで折り返してから、1～２mmのところでカット。

最初に貼るフィルム

もう一方の面も同様にカットして仕上げます。

次に貼るフィルム

!

上にくるフィルムをカットする際、下のフィルムをカットしないように注意してください。

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

5

ドア・扉への
施工方法
ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意12下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な ジョイントの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

7. ジョイントの基本的な貼り付け手順

施工前の準備1●

突き合わせを行う部分にあらかじめ目印となる墨●突き合わせで仕上げる場合、あらかじめダイノッを打ちます。

ク™ フィルムの剥離紙の、突き合わせる端から約 30mm の位置に、
裏スリットを入れておきます。

約30mm

裏スリット

剥離紙
POINT

つなぐ部分に重なりを作って貼り付け

2●!

重ね部分を強く圧着しないように注意してください。

突き合わせを行う部分は、スリットを利用して、両面のフィルムとも剥離紙を 30mm ずつ残した状
態で貼り付けます。

●

必ず残した剥離紙の部分で重なるように貼り付けてください。

このとき、両面のフィルムを約 20mm 重ねるよう
にします。

3

約20mm

フィルム
剥離紙

目印をつける

ドア・扉への
施工方法

繋ぐ線に目印をつけます。できるだけ重なりの中央になるようにします。

●

4

切り込みを入れる

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意●

目印に定規を当て、カッターナイフで切れ目を入●

カッターナイフの刃はフィルムに対して直角に入POINT

定規はカッターの刃が左右に振れないように厚めのものを使用されることをおすすめします。

!

カッターに力を入れすぎて下地に傷や切れ目が入らないように注意して
ください。

れます。

れてください。

13

不要な部分を取り除く●

裁断された端材および基材表面の汚れやゴミを●残った剥離紙を剥がします。

取り除きます。

6●

夏場のように気温が高いときは、端材や剥離紙を除去する際、フィルムが引っ張られ、伸びてしまう可能性があります。
伸びてしまうと、仕上げたときに重なりができてしまいますので、取り除き方に注意してください。

突き合わせ部分を仮圧着する

両側のダイノック™ フィルムの端部を、重ならないように突き合わせ、指先で押さえ付けます。

7
●

!

剥離紙

突き合わせ部分を仮圧着する

突き合わせ部分に段差が生じていないことを指

ドア・扉への施工方法で確認し、その後、プラスチックスキージーで圧着します。

●

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な ジョイントの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

5

つき合わせ部分に段差あるいは隙間が生じていボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

ないかを再度確認し、完了です。

14

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な ジョイントの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

7-2. 重ねジョイントの基本的な貼り付け手順

ダイノック™ フィルムをつないで施工する際に、ダイノック™ フィルム同士を重ねて仕上げる場合の手順について説明いたします。

1

施工前の準備●2

マスキングテープとプライマー塗布●

下側のフィルムの重ねる箇所を残してマスキング●

下 側 のフィル ム の 重 ね る 箇 所 に プ ラ イ マ ー

テープを貼ります。

DP-900N3 を塗布します。

プライマー塗布

ドア・扉への
施工方法
ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意15

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な ジョイントの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

3

重ね貼り

●

上側に来るフィルムを重ねて貼ります。

重ねる箇所からはみ出した余分な部分をカッターで切り、取り除きます。

プライマー処理部

下側のフィルムを切らないように注意してく
ださい。

カッター
フィルム

プライマー処理部

上側に来るフィルムを重ねて貼ります。

重ね幅が均一になるように重ねて貼ります。

プライマー塗布部がはみ出さない様にご注意
ください。

P.21~

16

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

ダイノック™ フィルムのジョイントを重ねて仕上げる場合、見る角度と切り口の向きにより目立ち方が異なります。切り口が視界に入らないように仕上げると目立ちにくくなります。
ダイノック™ フィルムでは重ね貼り出来ない製品や、フィルム表面のサンディングが必要な機能性製品があります。予め、
本マニュアル21-24頁「シリー
ズ別 選定・施工にあたっての注意」をご参照のうえ、仕上げる方法をお打ち合わせ頂き、
施工してください。

ドア・扉への施工方法!

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

8. 二次元曲面（丸柱）の基本的な貼り付け手順
丸柱に施工する際には、平面の貼り付け方で施工すると、剥離紙を剥がしにくく、位置決めも正確に行えません。
又曲面に歪みがあることがあり、剥離紙の剥がし方やスキージーの方向が平面貼りとは異なります。

下地処理、採寸、裁断と裏スリット

1●

前記「平面部の基本的な貼り付け作業」と同様●丸柱に貼る場合、あらかじめ裁断したフィルムのに、下地処理、採寸、裁断を行います。

約100mm
折り返す

中央部に、
幅約 100mm の幅で裏スリットを入れて
おきます。

2

剥離紙

位置決め

●

下げ振りなどで鉛直線の墨を下地に打ちます（目●墨の位置を延長して床に中央になる目印を付けて●フィルムの表面にも上端部と下端部に鉛筆等で●柱に付けた目印とフィルムの目印を合わせて、フィダイノックTM
フィルムシート

印を付ける）。
おきます。

目印

フィルムの中央に目印をつけておきます。

ルム上部の剥離紙をめくった部分のみを指で仮圧着します。

●

貼り付け下地にきちんとフィルムの寸法が収まる●

裏スリットした中央の剥離紙を剥がしながら、中か再確認をします。

央部を上から下まで貼り付けていきます。

3

ドア・扉への
施工方法

●

POINT

貼り付け

片側の面の剥離紙を横方向に、10cm ～ 20cm

ずつ剥がしながらスキージーを上から下に動かしてフィルムを順次貼り付けていきます。

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

17

この作業をしておかないと位置決めが正確に行いにくく、剥離紙をスムースに剥がせなくなることがあります。

カウンターのコーナーや丸テーブル等、三次元曲面のある天板や面を取ってある天板等をつなぎ目無しで、1 枚で貼り付けてゆく手順と注意点です。

下地処理

1
●

POINT

三次元曲面貼りの場合は、フィルムを伸ばすので粘着剤層も薄くなり接着力が低下します。

曲面がきつい部分には特に下地処理に注意してください。

曲面部分を平滑に仕上げた後、曲面部分および裏面にプライマーを念入りに塗布し、接着力を補強する必要があります。

2●

フィルムの端部を手でつかみ、伸ばしながら貼るため、必要な寸法より 10ｃｍ程度大きめに裁断します。

3
●
●

採寸と裁断
貼り付け

平面部から先に貼り付けします。

POINT

加熱に際しては、部分的に暖めるのではなく、フィルム全体をまんべん
なく暖めるようにします。

曲面部にあたるところを中心に、フィルムをドラ
イヤーで暖め軟らかくした後、手で曲面を包み込
むように注意深く伸ばしながら貼り込みます。

曲面の貼り付け●フィルムが軟らかくなったら、フィルムをつかん●

次にａの部分を両手で矢印方向に引っ張り、曲面●

次にｂの部分を、それぞれ片手で矢印の方向に!

以下のシリーズおよび品番は三次元曲面に施工する際にご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。
AE-MT、AM、BW、DPF、DW-MT、EX、FE、
HG、LE-1552、NU（NU-1795 は除く）、
NU-MT、PS-MT、PWF、PW-MT、RS、
ST-MT、VM、VM-MT、WHだ手を両手前に引っ張ります。
に沿って貼り込みます。

※詳細は、本マニュアル21-24頁「シリーズ別 選定・施工にあたっての注意」をご参照ください。

てシワや気泡が残らないように貼り込んでいき
ます。

●

P.21~

裏面の処理

裏面に巻き込んだ不要な部分をカッターで切りPOINT取った後、再度スキージーで端部を圧着します。

コーナー部は、特に収縮が起こりやすいため、フィルムの端材を貼り付
け、補強します。

18

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意

5

ドア・扉への施工方法

引っ張りながら、スキージーで歪みを押さえつけ

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

9. 三次元曲面の基本的な貼り付け手順

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

1０. ドア・扉への施工方法
下地処理 （出隅部への施工の際の注意点）

1●

下地の表面平滑度は、塗装を行う場合と同じ程度

重点的に塗布する部分とし、サビ、スポット溶接跡等を 180 番程度のサ

ンドペーパー、ヤスリ、鉄ベラで完全に修正してください。すでに OP や錆止め塗装が施されている■

ドアは、その面を軽くサンディングしてください。
●

見込面（小口部分 ) のケースロックのまわりやド●ドアの小口部分を中心にプライマーを塗布してください。

■

平面部の貼り付け （事前の裏スリット）●

ドアの平面部の貼り付けは、前記「平面部の基本●

その際、貼り付ける小口の部分まで、フィルムを確

的な貼り付け手順」
に従って行ってください。
保して貼り付けてください。

3●■

アの上端•下端の塗装は完全に落としてください。

2

小口の貼り付け

ドアの両面をダイノック™ フィルムで仕上げる場

合、その小口は、両面を巻き込んで重ね貼りをすることが一般的です。

ドア・扉への
施工方法●

重ね合わせの部分には、必ずプライマーを塗布し●ドアの小口に、小口カバーなどを後付け、もしく

POINT

ドアへの貼り付けの前に、以下のことにご注意ください。

てください。

は取り外して施工をする場合は、端部を 10 ～ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意20mm 程度巻き込んで貼り付けてください。

19

ドアをドア枠に合わせる等の矯正作業を終了させてから始めてください。

矯正作業の終了後は、ドアを吊った状態で作業する場合と、取り外した後、作業台で作業する場合がありますが、作業性、仕上がりの点から後者をおすすめします。

鍵やドアチェーン等の付属品は作業前に取り外し、作業終了後、再セットしてください。

ボード面やパーティションなどの下地に目地がある場合、ダイノック™ フィルム同士を突き合わせて空きがないように仕上げる場合の手順について説明いたします。

A

目地底で重ね貼りする方法●

目地底部分にフィルムを重ね合わせて貼るとき●

1 枚目の目地底の入隅はスキージーでしっかり押の標準的な収め方です。

6mm以上

ただし、6mm より深い場合や、目地
幅が 6mm より狭い場合などは、十分に入隅でフィルムを押し込めない
場合があります。

し込んで貼ってください。浮いているのに無理にスキージーで押し込むとフィルムが切れてしまう
ので、フィルム端部を目地底に粘着させず持ち上げながら貼ってください。
●

目地底のフィルムの重ね合わせ部分に、必ずプラ●

2 枚目を、１枚目と同様に目地底まで貼り込み、

イマー DP-900N3 を塗布してください。

スキージーで押し込んだ後、余分なフィルムをカットします。

B

目地底を貼らない方法●

小口部分のみにフィルムを貼り、目地底を貼らな●

小口へのフィルムの貼り付け部分が 6mm 以下

い方法です。

POINT

目地が 6mm よりも浅い場合でも貼ることができます。

4mm以下の場合の場合、接着強度が確保できず、フィルムがはね返る可能性があるので、十分に貼り付け代があることを確認してから作業してください。
●

目地材を後から入れる場合はフィルムの折り曲げ長さが 6mm よりも短くても収めることもできま●

目地材との間に、フィルム（約 0.2mm 厚）が 4 枚分入ることとなるため、目地材の巾を、実際の目地す。目地材を入れるときにフィルムを傷つける可能性があるので注意が必要です。
幅より１mm 程度狭くする必要があります。

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

1１. ボード面・パーティションなどの目地の収め方

ドア・扉への
施工方法
ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意20

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

1２. シリーズ別 選定・施工にあたっての注意
シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意 （製品全般に関する注意事項は、P.9〜10をご確認ください。）① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意③ 施工後の照明環境注意

付けてください。基材には焼付塗装鋼板等、平滑な下地をおい。硬いもの（やわらかい布を巻かないスキージーなど）で圧着すると、フあります。特にダウンライトなどの指向性の基材表面の平滑性が仕上がりに影響を与えます。充分な下地調整を行い、ゴミなどの付着物を完全に取り除いてから貼り
選びください。石こうボード、ケイ酸カルシウム板などはお避けください。

フィルム表面に摩擦力が働くと、キズがつきやすいのでご注意ください。フィルムの貼り付けは、やわらかい布を巻いたスキージーで圧着してくださィルム表面を傷つける場合があります。スキージーに巻いたやわらかい布が摩耗したり汚れが付着した場合は新しい布に巻き換えて使用してください。

シリーズ名

Matte

AE

て、表面に細かなキズやムラが見える場合がある照明の場合、細かいキズが目立ちやすくなります。

代表的な注意事項① 基材表面の平滑性注意（ME-MT、VM-MTのみ） ② フィルム表面のキズつき注意④ 重ね貼り注意（NU-MT全品番、AE-1928MT、1959MTのみ）（品番末尾にMTがつくもの）
AE-MT
DW-MT
ME-MT
NU-MT
PS-MT
PW-MT
ST-MT
SU-MT
VM-MT

施工後のフィルムへの光の 照射具合によっ③ 施工後の照明環境注意・艶消しの風合いを出すために表面に特殊コーティングを使用しており、構成や色柄によって取り扱いが異なりますので、以下の点にご注意ください。
・他のシリーズと比べ、艶を抑えているため、突き付けジョイントの開きが目立つことがありますのでご注意ください。
・他のシリーズと比べ、濃色ではキズ、淡色では汚れが目立つ場合があります。特に単色（ME-MT、PS-MT、VM-MT）ではキズや汚れが目立ちやすいため、頻繁に人の手が触れる箇所でのご使用はご留意ください。実際のキズや汚れの程度は事前にサンプルを入手してご確認ください。但し、下記の要領でメンテナンスすることで回復しやすくなります。
傷：ある程度の傷は時間とともに復元し、更にスコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスで水拭きすると短期間で復元します。但し、硬い物などで表面の特殊コーティングが損傷すると復元いたしませんのでお取扱いにご注意ください。
汚れ：油脂汚れなど頑固な汚れが付着した場合は、スコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスに 3M ™ クリーナー 20（IPA：イソプロピル
アルコール）を十分に湿らせて拭取ることで回復する傾向にあります。フィルム表面に直接吹きかけると痕になって見える場合があります。特に、濃色柄では白っぽく痕が目立つ傾向にあるため、ご使用はお控えください。
・ 3 次元曲面への施工はご留意ください。過度の加熱により表面の特殊コーティングが変色・変質する場合があります。
・ 選定時及び施工時の取り扱いについて、特に以下の点にご注意ください。
- 物が衝突する箇所、表面に衝撃が加わりやすい箇所でのご使用はご注意ください。
- ME-MT、PS-MT、VM-MT シリーズは点状の光沢違いが見られる場合がありますので、視線が特に届きやすい環境などでご使用になる場合はご注意ください。
- 施工時のスキージングなどの圧力で白い押し跡のように見える場合がありますが、上記の要領で対応してください。
- 入隅や突合せなどで布を巻かずにスキージーを使用する場合は、スキージーに3M ™ PTFEテープ 5480, 5490 を巻いて使用してください。
- また、D ボード工法等において保管及び輸送時にフィルム表面同士を重ね合わせるとキズがつく場合がありますのでご注意ください。
- VM-MT シリーズは他のシリーズに比べて裂け易いのでご注意ください。特に施工時のフィルムの貼り剥がし、カッターによる切り込みを行う場合に注意が必要です。切り込みがキッカケとなり裂けてしまうことがあります。その他にVM シリーズのご注意もご確認ください。
④ 重ね貼り注意（AE-1956、1957のみ）① 基材表面の平滑性注意 ③ 施工後の照明環境注意 ④ 重ね貼り注意（AM-1696、1699、1700、1701、1722 のみ）⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意（AM-1698、1720 のみ）

・シートを過剰に引き伸ばすと、色調、模様にムラが生じることがあります。 3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。
・端部に湿気が継続して触れた場合や、清掃の際に酸性やアルカリ性の洗剤を用いてフィルムの端部に触れた場合、フィルムが変色する場合がありAMますので、フィルムエッジにシーリング材を塗布して保護してください。使用するシーリング材はポリイソブチレン系を推奨します。変性シリコーン系は
不具合を生じることがあるため推奨しません。

・貼り直しなどの作業は接着剤とフィルムの間に剥離を起こしやすいので避けてください。
・強く折り曲げると、表面に折れジワがついてしまいます。施工上の取り扱いには十分にお気をつけください。
・圧着に特にご注意ください。施工時は目安として12℃以上の施工環境で圧着してください。温度が低いと接着不良が生じたり、施工後にフィルムが膨れる場合があります。12℃を下回る際には、温風ヒーターなどを使用して、下地基材やフィルムの温度を上げて圧着してください。その後、温風ヒーターなどでフィルム表面を温め気泡が生じる場合は、再度十分に圧着してください。

ドア・扉への
施工方法
ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意③ 施工後の照明環境注意① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意④ 重ね貼り注意CH① 基材表面の平滑性注意⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意（CH-2116 〜 2118、2120 のみ）

CN

–

BW

CA

・フィルムに荷重がかかると、押し痕がつくことがありますのでご注意ください。
・ 3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。
・光の当たる角度によって僅かな光沢むらが発生することがありますので、隣合わせになるフィルムは同一エッジに合わせてください。
・ がある品番については以下の点に特にご注意ください。
- 表面のエンボス加工を傷つけないよう②フィルム表面のキズつき注意をご確認ください。
- 入隅や突合せなどで布を巻かずにスキージーを使用する場合は、スキージーに3M ™ PTFEテープ 5480, 5490 を巻いて使用してください。
- また、D ボード工法等において保管及び輸送時にフィルム同士を重ね合わせると傷がつく場合がありますのでご注意ください。

・フィルムに荷重がかかると押し痕がつくことがありますのでご注意ください。

① 基材表面の平滑性注意

ETFA⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意・見る角度、光の当たる角度、貼付下地の形状などによって、色味が変わる特徴をもった製品です。
・他の製品よりも切断面が目立つ場合があります。
・強く折り曲げると、表面に折れジワがついてしまいます。施工上の取り扱いには十分にお気をつけください。
–

21

重ね貼り注

重ね貼りが出来ません。

⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意

表面エンボスの周期性が柄グセのように見える場合があります。特に大面積への施工、ダウンライトやスポットライトが当たる場所への施工はご注意ください。

製品説明書
取扱説明書
技術資料

シリーズ名

FE

FW、FW-H

代表的な注意事項④ 重ね貼り注意（FE-801、804、805、813 のみ） ⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意・ 3 次元曲面には施工しないでください。また、貼り剥がしや、エッジ部の施工、冬場の施工時には注意してください。過剰に引き伸ばすと、フィル
ムが裂けることがあります。
④ 重ね貼り注意（FW-1757のみ）① 基材表面の平滑性注意

HG

HS

LE

LW

③ 施工後の照明環境注意–② フィルム表面のキズつき注意（LE-1228、1229、1231、1551、1552 のみ） ③ 施工後の照明環境注意（LE-1171 のみ）④ 重ね貼り注意（LE-1104 〜 1106、1108、1109、1228、1229、1231 のみ） ⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意

・LE-1552 は

3 次元曲面貼りなどで過剰に引き伸ばすと、フィルムが裂けることがあります。

① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意・フィルムに荷重がかかると、押し痕がつくことがありますのでご注意ください。

LZ

–

ME

① 基材表面の平滑性注意

MW① 基材表面の平滑性注意

NU② フィルム表面のキズつき注意

・屋外、高温多湿な場所、収縮する基材（MDF など）、 3 次元曲面には施工しないでください。
・突き合わせ貼りの際、突き合わせ部が線状に目立つことがあります。事前にご確認のうえ施工されるか目地どりをしてください。
・フィルム表面の指紋などの汚れは高光沢のため目立ちますが、布で乾拭きまたは水拭きすれば除去できます。
・フィルムに伸縮性がないので、ひずみが生じたりシワを伸ばして貼り付けると、時間とともに筋状に膨れてくることがありますので、貼り始めの位置決めを正確に一回で行ってください。
・貼り剥がし作業はフィルムに折れジワが発生しますので避けてください。
・曲げシロは 6mm 以上とってください。それより短い場合、施工後に浮いてくる可能性があります。

② フィルム表面のキズつき注意③ 施工後の照明環境注意（NU-1795 のみ） ④ 重ね貼り注意（NU-1795、2001 〜 2015、2017 を除く） ⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意（NU-1795 のみ）・

3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。（NU-1795 は除く。
）

PA

① 基材表面の平滑性注意

PC

–

PG

–

② フィルム表面のキズつき注意（PS-1183 のみ） ③ 施工後の照明環境注意（PS-1183 のみ）

PT

–

RS

② フィルム表面のキズつき注意④ 重ね貼り注意

RT

–

SE

② フィルム表面のキズつき注意22

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意① 基材表面の平滑性注意・フィルムに荷重がかかると、押し痕がつくことがありますのでご注意ください。
・ 3 次元曲面に施工する際はご注意いただくか、施工を避けていただく製品です。
・付着した汚れはすみやかに除去してください。エンボス溝に汚れが入り込み落ちにくくなります。清掃は 3M ™ ダイノック™ フィルムの清掃方法に従ってください。（P.9「メンテナンス・清掃方法」ご参照）

ドア・扉への施工方法

PS・PS-1183 は艶消しの風合いを出すため表面に特殊樹脂を使用していますので、他のシリーズに比べキズ、耐汚染性が劣ります。頻繁に人の手が触れる用途、飲食店でのご採用はお控えください。また、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に筋状のムラが見える場合があります。特にダウンライトなどの指向性のある照明の場合、目立ちやすくなります。

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順④
意下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

1２. シリーズ別 選定・施工にあたっての注意
シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意 （製品全般に関する注意事項は、P.9〜10をご確認ください。）① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意③ 施工後の照明環境注意

付けてください。基材には焼付塗装鋼板等、平滑な下地をおい。硬いもの（やわらかい布を巻かないスキージーなど）で圧着すると、フあります。特にダウンライトなどの指向性の基材表面の平滑性が仕上がりに影響を与えます。充分な下地調整を行い、ゴミなどの付着物を完全に取り除いてから貼り
選びください。石こうボード、ケイ酸カルシウム板などはお避けください。

フィルム表面に摩擦力が働くと、キズがつきやすいのでご注意ください。フィルムの貼り付けは、やわらかい布を巻いたスキージーで圧着してくださィルム表面を傷つける場合があります。スキージーに巻いたやわらかい布が摩耗したり汚れが付着した場合は新しい布に巻き換えて使用してください。

シリーズ名

SI

VM

て、表面に細かなキズやムラが見える場合がある照明の場合、細かいキズが目立ちやすくなります。

代表的な注意事項③ 施工後の照明環境注意⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意・SI シリーズは特に裏面剥離紙ロゴと施工箇所の天地を合わせて施工してください。天地の方向を合わせない場合、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に筋状のムラが見える場合があります。特にダウンライトなどの指向性のある照明の場合、目立ちやすくなります。
–

ST

TE

施工後のフィルムへの光の照射具合によっ① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意① 基材表面の平滑性注意③ 施工後の照明環境注意・フィルムに荷重がかかると押し痕がつくことがありますのでご注意ください。
⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意（VM-2121、2122 のみ）

・シートを過剰に引き伸ばすと、色調、模様にムラが生じることがあります。   3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。
・貼り直しなどの作業は接着剤とフィルムの間に剥離を起こしやすいので避けてください。
・圧着に特にご注意ください。施工時は目安として12℃以上の施工環境で圧着してください。温度が低いと接着不良が生じたり、施工後にフィルムが膨れる場合があります。12℃を下回る際には、温風ヒーターなどを使用して、下地基材やフィルムの温度を上げて圧着してください。その後、温風ヒーターなどでフィルム表面を温め気泡が生じる場合は、再度十分に圧着してください。
・端部に湿気が継続して触れた場合や、清掃の際に酸性やアルカリ性の洗剤を用いてフィルムの端部に触れた場合、フィルムが変色する場合がありますので、フィルムエッジにシーリング材を塗布して保護してください。使用するシーリング材は変性シリコーン系ノンブリードタイプまたはポリイソブチ
レン系を推奨します。変性シリコーン系は不具合を生じることがあるため推奨しません。

WG、WG-H

WG-GN・WG-1070、1071 は色の濃淡により、横方向で柄が筋状に見えるため、突き合わせ部の柄が一致せず連続したように見えないことがありますのでご注意ください。
・ワイピング木目（WG-156, WG-157, WG-159、WG-166、WG-1070, WG-1071, WG-1812）の製品はフィルム表面に特殊な加工をしていますので、施工の際は突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りもしくは目地棒をご使用ください。
① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意

Functional Products
シリーズ名

ドア・扉への施工方法

抗ウイルス・抗菌（品番末尾にPVがつくもの）③ 施工後の照明環境注意

・施工後のフィルム表面の清掃はやわらかい布を用いて、水拭きまたは中性洗剤を使用してください。硬い布や有機溶剤は表面を傷つけたり変質した
りする場合がありますので、使用しないでください。

代表的な注意事項

・製品表面を強くこすった場合、白っぽく変色することがありますのでご注意ください。変色が軽微な場合、柔らかい布などで乾拭きすると目立たなくなります。
・表面が汚れていると抗ウイルス・抗菌効果が発揮しません。日常の清掃は水拭きもしくは市販の中性洗剤をご使用ください。消毒が必要な場合は次亜塩素酸ナトリウムもしくは塩化ベンザルコニウムを含有する消毒液をご使用ください。エタノールでの消毒は、製品の外観が変化する場合があるので推奨しません。

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意① 基材表面の平滑性注意（CH-AR、ME-AR、PA-AR のみ） ③ 施工後の照明環境注意（AE-AR、FA-AR、FW-AR、FW-HAR、WG-AR のみ）

AR（品番末尾にARがつくもの）

・耐摩耗性を向上した製品ですが、刃物など鋭利なものや強い衝撃では傷がつく場合があります。
・見る角度や光の当たり方によっては柄のようなものが見える場合があります。
・フィルム表面に爪やスキージーなどが擦れると、付着した汚れが白い傷のように見える場合があります。水拭きすることで汚れを清掃することが可能です。
・硬い布や有機溶剤で表面を清掃しないでください。特にシンナー拭きによる白濁が目立つことがあるため、十分にご注意ください。
・本シリーズの上に重ね貼りする場合は、重ねる部分の下側のフィルム表面をサンディングしてから 3M ™ プライマー DP-900N3 を塗布してください。
・ブラックボード用途についての注意事項は、P.15 のホワイトボードシリーズのその他の欄をご確認ください。
・製品の表面は砥粒のような細かい粒に覆われていますので、物が接触すると表面を削り取り損傷を与えることがあります。

23

重ね貼り注

重ね貼りが出来ません。

⑤ 大面積施工時のエンボス周期性注意

表面エンボスの周期性が柄グセのように見える場合があります。特に大面積への施工、ダウンライトやスポットライトが当たる場所への施工はご注意ください。

シリーズ名

製品説明書
取扱説明書
技術資料

代表的な注意事項④ 重ね貼り注意

DG（品番末尾にDGがつくもの）・施工方法に関しては P.29 を参照してください。
・3M ™ ダイノック™フィルムの柄面（意匠面）に粘着材があり、ガラスに貼り付けて、ガラス越しに意匠を見せる内装用の製品です。
・内装用途として設計されており、直射日光が当たる箇所や屋外および屋外に面した部位にはお勧めしていません。
・品番により隠ぺい性が異なり、フィルム越しに壁面が見える場合やフィルムのムラが見える場合があります。背後が明るい箇所や、側面から光が背後に入る場合などでは、事前に隠ぺい性が十分か確認してください。
・突き付け貼りを行う際は柄合わせが難しいので、事前に柄合わせのズレが許容できるか確認してください。または突き付け貼りを避け、ガラスの割り付けを変更することをお勧めします。
・ガラスへの貼り付けを目的とした製品ですが、JIS A 5759 : 2016 に定める飛散防止機能はありません。
・アクリルやポリカーボネートなどのプラスチックに貼付可能です。この場合には不燃認定に適合しません。
・頻繁に水分と接触する場所（水中、温泉、サウナ、温水プールなど）での使用はお勧めしません。
・常時高温になる環境や、密閉空間など熱がこもりやすい場所への施工は出来ません。
・接着力が強く剥離しにくいため、ガラス以外の基材に施工した場合に貼り替えが困難となります。貼り替えが必要な部位への施工はしないでください。
・ロットにより色柄に多少の差異が生じることがありますので、同一面には同一ロットを使用してください。
④ 重ね貼り注意・不燃認定は取得していません。
・貼り付け下地は機能製品およびMT シリーズを除く3M ™ ダイノック™ フィルムのみとなりますので、ご注意ください。

DPF-100

DR（品番末尾にDRがつくもの）・このフィルムを貼ると下地のフィルムの色・質感が違って見えます。事前にご確認ください。
・表面エンボスの形状によっては貼り付けに適さないシリーズがあります。またエンボスのくぼみには密着しません。
・空気抜けが均一にできないので、むらになって見える場合があります。
・下地のフィルムが濃色の場合には、空気抜けのむらが見えやすい場合があります。
・ウレタン製フィルムに感圧型接着剤が塗布してありますので、ライナー紙を剥がして圧着してください。
・3M ™ ダイノック™ フィルムに直接貼り付けてください。その場合、再剥離が可能です。（プライマーは塗布しないでください。
）
・通常の 3M ™ ダイノック™ フィルムよりも伸びやすく、施工性が異なります。事前にご確認ください。
・表面どうしが密着しやすいのでご注意ください。
・本製品は玄関ドアのリフォーム専用に開発された製品です。DR シリーズの粘着剤にはエア抜き溝がありません。
・貼付けは、塗装鋼板、塩ビ鋼板、アルミ板の扉に行ってください。
・直接日光や雨があたる木質系のドアに施工した場合、膨れが発生することがありますので、施工しないでください。
・施工後の下地の腐食は、フィルムでは防ぐ事はできません。
・錆びて表面の鋼板が腐食しているものや、鋼板内部から水分が出てきているような扉には施工しないでください。
・プレス形状の扉は、その形状によって施工できない場合があります。施工可能かどうか当社もしくは施工店にあらかじめご確認ください。
① 基材表面の平滑性注意（ME-EX、PA-EX のみ）

EX（品番末尾にEXがつくもの）④ 重ね貼り注意IL・拡散反射を利用するため、狭い空間ほど効果が期待できます。その反面、大空間のような場所では効果が小さくなる場合があります。
・条件や環境により、施工空間の明るさ感および床面照度の向上効果の表れ方は異なります。

24

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意FLS

・浴室床専用の製品です。土足で使用する床面には使用できません。
・エフロレッセンス（白華）が発生している浴室は、水の染み出しが多く接着不良を生じる場合がありますので施工しないでください。
・ 3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。
・その他の製品と異なり、本製品に粘着剤が付いておりません。別途接着剤を用意してください。
・施工の詳細とその他の注意事項については製品説明書・取扱説明書をご参照ください。

ドア・扉への施工方法

・屋外耐候性に優れる製品ですが、傾斜面や水平面などでご使用の場合は、フィルムの劣化が早まることがあります。また、アルミニウム以外の下地でのご使用の場合も劣化が早まる場合があります。
・ 3 次元曲面への施工の際はご注意ください。フィルムに伸縮性がないのでひずみがかかったりシワを伸ばして貼り付けると、時間とともに筋状に膨れてくることがありますので、貼り始めの位置決めを正確に一回で行ってください。
・低温環境では、折れジワや裂け、フィルムの折曲げ部分の白化が発生しやすくなります。屋外で施工の場合、作業環境にご留意ください。
・他のシリーズに比べ、フィルムが裂けやすく、また折れジワがつきやすいのでご注意ください。特に施工時のフィルムの貼り剥がし、カッターによる切り込みを行う場合に注意が必要です。切り込みがキッカケとなりフィルムが裂けてしまうことがあります。
・EX シリーズの表面はフッ素樹脂加工されておりますので本シリーズの上に重ね貼りする場合は、重ねる部分の下側のフィルムの表面をサンディングしてから 3M ™ プライマー DP-900N3 を塗布してください。フィルム表面にシーリング材を使用する場合は、フィルム表面をサンディングし、シーリング材の使用方法に従い使用してください。
・施工の詳細とその他注意事項については、取扱説明書をご参照ください。

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順④
意下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

1２. シリーズ別 選定・施工にあたっての注意
シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意 （製品全般に関する注意事項は、P.9〜10をご確認ください。）① 基材表面の平滑性注意② フィルム表面のキズつき注意③ 施工後の照明環境注意

り除いてから貼り付けてください。基材には焼付塗てください。硬いもの（やわらかい布を巻かないスキージーなど）で圧があります。特にダウンライトなどの指向基材表面の平滑性が仕上がりに影響を与えます。充分な下地調整を行い、ゴミなどの付着物を完全に取装鋼板等、平滑な下地をお選びください。石こうボード、ケイ酸カルシウム板などはお避けください。

Functional Products

フィルム表面に摩擦力が働くと、キズがつきやすいのでご注意ください。フィルムの貼り付けは、やわらかい布を巻いたスキージーで圧着し着すると、フィルム表面を傷つける場合があります。スキージーに巻いたやわらかい布が摩耗したり汚れが付着した場合は新しい布に巻き換えて使用してください。

シリーズ名

施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合性のある照明の場合、細かいキズが目立ちやすくなります。

④
意

重ね貼り注

重ね貼りが出来ません。

代表的な注意事項① 基材表面の平滑性注意（FA-017NEO のみ） ④ 重ね貼り注意（FLE のみ）

・個人住宅やホテル客室のユニットバスのように水やお湯がかかるのは一時的で、その後は乾燥する場所を想定した製品です。常時高湿度や常時結露する環境への施工はお勧めいたしません。
・浴室など製品を近くで見ることがある環境では多少の柄のずれが目立つことがあります。特に横柄・大柄・抽象柄では隣り合うフィルムと柄が連続して見えません。

・水廻りで使用する場合には、施工箇所を十分に乾燥させてから施工してください。水が染み込まない下地に施工してください。下地に水が染み込むと施工後に膨れや剥がれを生じる場合があります。
・施工の詳細とその他の注意事項については製品説明書・取扱説明書をご参照ください。

NEO（品番末尾にNEO,
TILがつくもの、
品番冒頭にFLO,
FLEがつくもの）・色の濃い製品ほど白い石鹸カスが目立つ傾向があります。また、AE-1633NEO、FA-1528NEO は表面の凹凸が深いので汚れが落ちにくい場合があります。
・フィルム破損によるケガには十分にご注意ください。万一、破れたり剥がれたりした場合は、すぐに施工店へご連絡ください。
・硬いモノをぶつけないでください。シャワーヘッド等硬いモノを壁や天井にぶつけたり、こすったりしないでください。また、重いモノ、硬いモノを床に落としたり、引きずったりしないでください。フィルムが破損し、ケガをする恐れがあります。
・毛染め液、ヘアマニキュア等を付着させないでください。これらを長時間付着したままにすると変色して元に戻りません。万一付着させた場合は、すぐに洗剤で洗い流してください。
TIL
・表面が平滑なタイル壁面専用の製品です。その他の下地には施工できません。
・金属層を含む製品です。製品の端部で手などを切る恐れがありますので、慎重に作業をしてください。施工後には製品の端部にバリが生じていないことを確認してください。
・ 3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。金属層を含む製品のため伸縮性がありません。
FLO, FLE
・FRP 製床パンなどの水を含まない浴室床専用の製品です。土足で使用する床面には使用できません。
・FLE はエンボスが深く接着しないので、エンボスの上に重ねて貼ることはできません。
・金属層を含む製品です。製品の端部で手などを切る恐れがありますので、慎重に作業をしてください。施工後には製品の端部にバリが生じていないことを確認してください。
・

3 次元曲面へ施工の際はご注意ください。金属層を含む製品のため伸縮性がありません。

・浴室用の椅子はクッションゴムの付いているものをお使いください。クッションゴムが付いていないイス、ゴムが劣化したイスを使用するとフィルムが破損し、ケガをする恐れがあります。

SR（品番末尾にSRがつくもの）・汚染後長期間経過した場合には、汚れが除去しにくくなる場合があります。
・本シリーズの上に重ね貼りする場合は、重ねる部分の下側のフィルム表面をサンディングしてから3M ™プライマー DP-900N3 を塗布してください。
① 基材表面の平滑性注意（WH-111、WH-200、PWF-500 のみ） ② フィルム表面のキズつき注意（WH-111、WH-200、PWF-500 のみ）③ 施工後の照明環境注意（WH-111、WH-200、PWF-500 のみ）

ドア・扉への施工方法

Whiteboard（WH-111,
WH-200,
PWF-500,
および、ブラックボード用途)

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意・下地の平滑性 / 不陸（凸凹）などが、筆記性 / 消去性や投影画像の品質に影響を与えますので、施工前に確認してください。
・石膏ボードに貼る場合には、上記に加え、筆記する筆圧でボードに筆記跡が残る場合があります。また、WH-111 を石膏ボードに貼った場合は不燃認定に該当いたしません。
・フィルムへの筆記には、ホワイトボードマーカーをお使いください。それ以外のペンで書いてしまうと消えないことがあります。
・イレーザーの種類により、消去性に若干の違いが出ますので、ご了承ください。特にPWF-500 は、以下に挙げる推奨イレーザーをご使用ください。
メーカー：プラス 製品名：ホワイトボードイレーザー ER-44369
・使用初期は、マーカーによって筆記時インクのはじきが生じる可能性があります。数回使用していただくと、はじきをなくすことができます。
・筆記後長時間放置すると、消去しにくくなる場合があります。筆記後はできるだけ早く消去してください。
・ 3 次元曲面への施工の際はご注意ください。
・フィルムを伸ばしたり、折り曲げたりしますと表面層が損傷し、その部分はインクが消せなくなりますので、施工時はご注意ください。
・フィルム表面にキズを付けると、凹部にマーカーのインクが入り込み汚れて消せなくなりますのでご注意ください。
・一般的な 3M ™ ダイノック™ フィルムと異なりフィルムが引き裂けやすいのでご注意ください。特にWH-200、PWF-500 については、冬期の低温時にフィルムが硬く脆くなるので、フィルムに衝撃を与えないでください。また目地処理や折り曲げはフィルムを加熱するなどして貼付施工してください。
・PWF-500、WH-200で重ね貼りする際、3M ™ プライマー DP-900N3 の初期の密着力が低いのでフィルムを貼り剥がしせずに貼付するか、下側のフィル
ムの表面を研磨した後、3M ™ プライマー DP-900N3 を塗布してから重ね貼り施工を行ってください。
PWF-500
・PWF-500 はスクリーン＋ホワイトボード機能を持った製品ですが、WH-111、WH-200よりも消去性は劣ります。スクリーン機能が必要ない場合は WH111、WH-200 を推奨します。
WH-111・ フィルムが硬いので、2 次元曲面、3 次元曲面への施工はできません。折り曲げたり、巻き込んで施工した場合、剥離することがありますので、お避けください。
・施工可能な下地は平滑な鋼板のみになります。
ブラックボード用途（PS-006AR/PS-007AR/PS-008AR）・チョーク以外は使用しないでください。汚れの原因になります。
・チョークの種類によっては消えにくいものもあります。
・チョークを使用した場合、粉が落ちますのでご注意ください。
・チョークを消す際はスコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きをしてください。水拭きを行う場合は、チョークを十分に取り除いた
上で、必要に応じて水拭きを行うようにしてください。
・フィルム表面に水分が残っている状態での書き込みを避け、表面が乾いた状態でご使用ください。チョークの粉が固まって除去できなくなる恐れがあります。
・フィルムのつなぎ目部分は細い筋が入っているように見えます。この部分でチョークを使用すると水拭きをしてもチョークが消去できず、線状に着色して見える場合がございますのでご注意ください。
・繰り返し書き消しを行うと完全にきれいな状態に戻りませんので予めご了承ください。

25

下地の選定に貼り付け基材別 平面部の基本的な 出隅部の基本的な 入隅部の基本的な 突き合わせの基本的な 二次曲面︵円柱︶の不燃材料
三次曲面の基本的な基本的な貼り付け手順 貼り付け手順
貼り付け手順貼り付け手順貼り付け手順としての仕上げ あたっての注意 下地調整の手順 貼り付け手順

ドア・扉への
施工方法

ボード面・パーティション シリーズ別 選定・施工になどの目地の収め方あたっての注意26

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルでhttp://go.3m.com/dinoc/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
DIN-162-M

0570-012-123

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます